## Jurnal Talenta Sipil

## Green Concrete: Residu Pembakaran Sampah Plastik
Dan Tekstil Sebagai  Pengganti Sebagian Agregat Halus pada Campuran Beton
Viktor Suryan*, Virma Septiani, Meta Amalia Nurfitri, Direstu Amalia, Evandri Silitonga, Putu Wisnu Ardia Chandra, Adha Febriansyah
Politeknik Penerbangan Palembang *Correspondence: viktor@poltekbangplg.ac.id
Abstrak. Infrastruktur  meningkat  seiring  pertambahan  jumlah  penduduk.  Kebutuhan  bahan  bangunan  dari industri  konstruksi  juga  meningkat.  Bahan  bangunan  seperti  agregat  halus  berasal  dari  alam  seperti  pasir. Penelitian ini bertujuan untuk mengganti sebagian agregat halus dari alam dalam campuran beton menggunakan residu  pembakaran  sampah  plastik.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  eksperimental  dengan  pendekatan kuantitatif. Benda uji yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 24 buah dengan persentase penggantian 0, 5, 10, dan 20% residu. Hasil penelitian ini menunjukkan kekuatan beton rata-rata unruk penggantian 0, 5, 10 dan 20%  adalah  23,77;  23,15;  19,47;  17,77  Mpa.  Pada  penggantian  5%  agregat  halus  persentase  kuat  beton mencapai  97,4%  terhadap  beton  normal.  Sehingga  dapat  disimpulkan  terdapat  pengaruh  kuat  beton  terhadap penggantian sebagian agregat halus dengan residu hasil pembakaran sampah plastik dan tekstil.
Kata Kunci : green concrete ; residu sampah, agregat halus; campuran beton.
Abstract. Infrastructures are increasing  as the population  grows. The demand for building materials from the construction industry is also improving. Building materials like fine aggregates come from nature, such as sand. This  research  aims  to  partially  replace  natural  fine  aggregates  in  concrete  mixes  using  plastic  waste combustion  residues.  This  research  uses  an  experimental  method  with  a  quantitative  approach.  The  test specimens used in this study were 24 pieces with a replacement percentage of 0, 5, 10, and 20% residue. The results  of  this  study  show  that  the  average  concrete  strength  for  replacement  of  0,  5,  10,  and  20%  is  23.77; 23.15;  19.47;  17.77  Mpa.  At  5%  replacement  of  fine  aggregate,  the  percentage  of  concrete  strength  reached 97.4%  of  normal  concretes.  It  can  be  concluded that  concrete  strength  affects  the  partial  replacement  of  fine aggregates with residues from the combustion of plastic and textile waste.
Keywords: green concrete; waste residue; fine aggregate; concrete mix.

## PENDAHULUAN
Kebutuhan infrastruktur terus meningkat  seiring meningkatnya jumlah penduduk. Penggunaan bahan  bangunan  yang  bersumber  dari  alam  akan  terus  tergerus  dengan  adanya  kebutuhan infrastruktur.  Penggunaan  sampah  plastik  sebagai  pengganti  sebagian  dari  agregat  halus  dalam campuran beton telah menjadi topik penelitian yang menarik perhatian dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa studi ilmiah telah dilakukan untuk mengevaluasi pengaruh penggantian residu pembakaran sampah  plastik  pada  sifat-sifat  beton,  termasuk  kekuatan,  kekakuan,  permeabilitas,  dan  daya  tahan terhadap korosi.
Beberapa  studi  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Putri  et  al.  (2018)  memanfaatkan  limbah  abu sisa  pembakaran  sampah  non  organic  sebagai  material  pengganti  pasir  pada  bata  beton  pejal  dan subsitusi  karbit  serta  penambahan  serat  limbah  kain  pada  kuat  tekan  beton  (Winarno,  2021).  Masril (2021)  menganalisis  pengaruh  penambahan  agregat  limbah  plastik  (Polyethylene  Terephathalate) terhadap kuat tekan beton. Penelitian ini dilatarbelakangi masalah lingkungan dan persebaran sampah plastik  yang  susah  terkontaminasi  dengan  tanah  di  daerah  perkotaan  maupun  pedesaan.  Hasil penelitian  tersebut  disimpulkan  bahwa  semakin  besar  presentase  limbah  plastic  yang  dipakai campuran  beton  akan  membuat  peningkatan  kuat  tekan  dan  mutu  beton  yang  dihasilkan  (Masril, 2021).  Handayasari  (2017)  melakukan  studi  alternatif  bahan  kontruksi  ramah  lingkungan  dengan pemanfaatan  limbah  plastik  kemasan  air  mineral  pada  campuran  beton.  Tujuan  penelitian  ini  agar limbah sampah  yang dihasilkan dapat didayagunakan kembali secara maksimal untuk meminimalisir kerusakan lingkungan.
Selain pada beton Erdin et al. (2021) menganalisis kualitas paving block dengan menggunakan limbah  plastik  polypropylene  terhadap  kuat  tekan.  Hasil  penelitian  ini  diperoleh  nilai  kuat  tekan maksimum terdapat pada campuran 30% plastic dan 70% agregat halus senilai 16,11 Mpa dan cocok digunakan  untuk  pejalan  kaki  menurut  SNI  03-0691,1996).  Menurut  penelitian  yang  dilakukan  oleh (Pamungkas,  2011)  mengemukakan  pengaruh  penambahan  serat  botol  plastic  sebagai  bahan  tambah pembuatan  beton  ringan  seluler  (CLC).  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  pemanfaatan  limbah  botol plastic  dan  mengetahui  sifat  mekanis  beton  setelah  dilakukan  pencampuran  variative  serat  botol plastic.  Astuti  et  al.  (2022)  mengemukakan  pengaruh  penambahan  limbah  jenis  LDPE  dan  PET dengan  presentase  limbah  15%  sebagai  bahan  campuran  beton  Paving  Block  dengan  metode  Eco- Brick.  Peneliti  memanfaatkan  limbah  plastic  jenis  LDPE  (Low  Density  Polythylene)  dan  PET (Polyethylene Terephthalate) sebagai bahan pengganti agregat halus dengan  tujuan mengetahui daya tahan  beton  paving  block  terhadap  kuat  tekan  yang  dihasilkan  dengan  presentase  yaitu  15%  limbah plastic  terhadap  jumlah  berat  pasir  pada  umur  beton  14  dan  28  hari.  Dari  penelitian  tersebut didapatkan  hasil  dimana  penambahan  limbah  plastic  LDPE  dan  PET  pada  campuran  beton  paving block  menghasilkan  penurunan  pada  kuat  tekan  beton.  Semakin  banyak  komposisi  limbah  plastic yang  digunakan  maka  semakin  tinggi  kuat  tekannya  namun  jumlah  split  yang  banyak  terkandung dalam beton akan mempengaruhi penurunan kuat tekannya beton tersebut. Adapun presentase optimal terhadap campuran plastic LDPE dan PET terdapat pada variasi Tipe I (1 Pc : 1,5 Psr : 4 split) dengan PP-15% di umur beton 28 hari yang dapat menghasilkan kuat tekan 21,11 Mpa dengan daya serap air 3,49%  yang  masuk  kedalam  mutu  (Astuti  et  al.,  2022).  Pada  penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  pengaruh  penggantian  residu  pembakaran  sampah  plastik  dan  tekstil  sebagai  pengganti sebagian agregat halus terhadap kuat tekan beton.

## METODE
Penelitian  ini  telah  dilakukan  studi  laboratorium  dengan  metode  eksperimen  yang  dilakukan dengan  cara  membandingkan  beton  normal  dengan  mutu  beton  f’c  20  MPa  sebagai  kontrol  dengan beton  eksperimen.  Kemudian  dianalisis  menggunakan  uji  asumsi  klasik  dan  hipotesis.  Data  yang didapat dari penelitian ini berupa data primer dari hasil pengujian laboratorium.
1. Adapun metode yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
2. Tinjauan studi pustaka dan tinjuan pada penelitian sebelumnya.
3. Persiapan material yang digunakan pada penelitian ini.
4. Pengujian material.
5. Menentukan mix design concrete dengan Metode SNI.
6. Pelaksanaan campuran beton.
7. Perawatan dan Perendaman beton.
8. Pengujian kuat tekan beton.
9. Analisis data.
Diagram alir penelitian dapat dilihat pada gambar 1.

## HASIL Residu Sampah Tekstil
Sampah tekstil yang digunakan berupa kain  perca dan pakaian bekas dikeringkan dengan cara menjemur  dibawah  sinar  matahari  selama  kurang  lebih  3  hari  dan  dilanjutkan  proses  pembakaran sampah,  sampai  mendapatkan  residu  sampah  tekstil.  Material  residu  sampah  tekstil  dihaluskan  dan dilakukan penyaringan, dengan menggunakan saringan no.10 dan tertahan saringan no. 40.
Gambar 2 .  Pembakaran dan Hasil Residu Sampah Tekstil Sumber: Data Olahan (2023)

## Residu Sampah Plastik
Sampah  plastik  yang  digunakan  di  dominasi  sampah  botol-botol  minuman  dikeringkan  secara manual  dengan  proses  menjemur  dibawah  sinar  matahari  selama  2  hari  dan  dilanjutkan  proses pembakaran sampai menghasilkan residu sampah plastik. Material sampah plastik dihasulkan dengan cara  manual  di  tumbuk  dan  kemduain  disaring  dengan  menggunakan  saringan  no.  10  dan  tertahan saringan no. 40.
Gambar 3. Pembakaran dan Hasil Residu Sampah Plastik Sumber: Data Olahan (2023)

## Agregat
Agregat  halus  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  berupa  pasir  alami  yang  telah  dilakukan pengujian  berupa,  test  berat  jenis  pasir  pada  kondisi  SSD,  test  kadar  lumpur  dan  analisa  saringan untuk  susunan  butir  agregat  halus  pada  perencanaan  campuran  beton  atau  Mix  Design  Concrete. Agregat  kasar  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  merupakan  batu  pecah  dengan  ukuran  agregat maksimum  yang  ditetapkan  sebesar  40  mm. Pengujian  agregat  halus  pada  penelitian  ini  terdiri  dari: test berat jenis pasir pada kondisi SSD diperoleh hasil sebesar 2,594. Hasil tersebut memenuhi acuan SNI-03-1750-1990  tentang  Mutu  dan  Cara  Uji  Agregat  Beton.  Test  kadar  lumpur  yang  terkandug dalam pasir diperoleh hasil sebesar   0,024%. Pengujian Analisa saringan untuk susunan butir agregat halus didapatkan  gradasi no. 4. Pengujian  agregat kasar pada penelitian ini berupa test agregat kasar kondisi SSD diperoleh hasil sebesar 2,66. Hasil tersebut memenuhi acuan SIN-03-1750-1990 tentang Mutu  dan  Cara  Uji  Agregat  Beton.  Test  kebersihan  batu  pecah  terhadap  kadar  lumpur  didapatkan sebesar 0,063%. Test keausan batu pecah didapatkan hasil sebesar 3,760%.
Pengujian  analisa  saringan  terhadap  residu  sampah  yang  digunakan  pada  penelitian  ini didapatkan gradasi no.4 untuk residu sampah tekstil dan juga residu sampah plastik sehingga gradasi butiran sama dengan gradasi agregat halus berupa pasir alami.

## Pembuatan Campuran Beton
Pelaksanaan pembuatan campuran beton dilakukan berdasarkan analisa agregat dan semen yang didapatkan  dari  pengujian  material,  kemudian  dilakukan  modifikasi  campuran  beton  normal  dengan cara mensubtitusi sebagian agregat halus dan fly ash dengan residu sampah tekstil dan residu sampah plastik.  Daftar  isian  perencanaan  campuran  beton  modifikasi  5%,  10%  dan  15%  (terlampir  2).  Pada penelitian ini benda uji berbentuk kubus dengan ukuran 150 x 150 x 150 mm.
Gambar 4. Benda Uji berbentuk Kubus Sumber: Data Olahan (2023)

## Pengujian Kuat Tekan Beton
Pada  pengujian  kuat  tekan  beton  memiliki  tujuan  untuk  menentukan  kuat  tekan  beton ( compressive  strength )  dengan  benda  uji  berbentuk  kubus,  pengujian  ini  dilakukan  terhadap  beton segar ( fresh concrete ) yang mewakili campuran sebagai pengendali mutu.  Pengujian kuat tekan beton yang  dilakukan  mengambil  umur  beton  7  hari  dan  28  hari  dengan  perbandingan  kuat  tekan  beton normal dan kuat tekan beton modifikasi residu sampah yang memiliki variasi campuran 5%, 10% dan 20%.
Hasil  pengujian  kuat  tekan  beton  normal  dengan  beton  modifikasi  umur  7  hari  dan  28  hari dapat dilihat pada Tabel 1 dan Tabel 2.
Tabel 1 .  Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton Normal Umur 7 Hari No. Benda Uji Berat Benda Uji (kg) Kuat Tekan (MPa) Rata-Rata Kuat Tekan (MPa) 1 7,76 14,74 2 Beton Normal (0%) 7,86 14,80 13,57 3 7,98 11,18 4 7,62 13,88 5 Residu Sampah 5% 7,62 14,36 14,29 6 7,76 14,65 7 7,44 10,09 8 Residu Sampah 10% 7,62 9,14 9,55 9 7,60 9,42 10 7,28 8,87 11 Residu Sampah 20% 7,50 8,57 8,73 12 7,30 8,73 Sumber: Data Olahan (2023) Tabel 2 .  Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton Normal Umur 28 Hari No. Benda Uji Berat Benda Uji (kg) Kuat Tekan (MPa) Rata-Rata Kuat Tekan (MPa) 1 7,76 26,71 2 Beton Normal (0%) 7,96 27,43 23,77 3 7,70 17,15 4 7,46 22,02 5 Residu Sampah 5% 7,92 25,20 23,15 6 7,76 22,22 7 7,64 20,54 8 Residu Sampah 10% 7,24 17,00 19,47 9 7,58 20,85 10 7,38 18,98 11 Residu Sampah 20% 7,58 18,33 17,77 12 7,14 16,01 Sumber: Data Olahan (2023)

## Pembahasan
Dewi  and  Purnomo  (2016)  meneliti  tentang  pengaruh  tambahan  limbah  plastic  HDPE  (High Density  Polyethylene)  terhadap  kuat  tekan  beton  pada  mutu  K-125.  Tujuannya  untuk  mengetahui pengaruh  limbah  plastic  sebagai  tambahan  pada  variasi  campuran  beton  terhadap  kuat  tekan  pada mutu beton K-125. Hal hasil penambahan limbah plastic HDPE dengan presentase yang tinggi kisaran 10%  -  15%  justru  dapat  merusak  kualitas  beton,  sehingga  presentase  yang  disarankan  penambahan limbah  plastic  maksimal  5%.  Pada  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Basri  and  Zaki,  2019)  tentang pengaruh  limbah  plastic  botol  (leleh)  sebagai  material  tambah  terhadap  kuat  lentur  beton.  Penelitian ini  dilakukan  dengan  penambahan  bahan  polimer  alternatif  seperti  PET  (Limbah  Botol  Plastik) dengan  variasi  presentasi  campuran  0%,  2%,  3%  dan  5%  dari  masa  semen.  Hasil  penelitian penambahan  limbah  botol  plastic  PET  untuk  campuran  beton  dapat  mengurangi  tingkat  kelenturan dari  beton  tersebut  dilihat  dari  presentase  3%  untuk  penambahan  material  PET  yang  mampu menurunkan mutu betonnya dari 53,93 kg/cm2 (0%) turun menjadi 45,09 kg/cm2.
Pada penelitian ini Penambahan residu sampah dengan kadar 5% masih memasuki kriteria mutu beton normal dengan f’c 20 MPa. Untuk kadar residu sampah 10% dan 20% mutu beton mengalami penurunan  yang  signifikan  sehingga  perlu  kajian  ulang  untuk  persentasi  residu  sampah  diatas  10% sampai 20%.
Gambar 5. Kuat tekan beton rata-rata (Umur 7 dan 28 Hari) Sumber: Data Olahan (2023)
Pada penelitian ini hasil pengujian slump untuk beton normal didapatkan hasil sebesar 8,7 cm. Untuk  beton  modifikasi  dengan  variasi  campuran  residu  sampah  5%  sebesar  8  cm,  untuk  residu sampah  10%  sebesar  11  cm  dan  untuk  residu  20%  sebesar  10  cm.  Pengujian  slump  yang  dilakukan telah  memenuhi  acuan  SNI  03-1972-1990  tentang  Metode  Pengujian  Slump  Beton  Semen  Portland. Maka  hasil  rata-rata  pengujian  slump  pada  penelitian  ini  sebesar  9,4  cm.  Setiawan  (2017) memanfaatkan limbah  spanduk plastic sebagai bahan tambah dalam campuran beton. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan sifat mekanik dari beton yang memiliki tambahan bahan serat limbah  spanduk  plastik.  Sifat  mekanik  yang  diujikan  berasal  dari  kuat  tekan  beton  dan  kadar  slump pada beton berdiameter 150 mm dan tinggi 300 mm. setiap campuran beton akan diberikan tambahan serat  limbah  plastic  dengan  presentase  sebesar  0%,  0,25%,  0,5%,  1%  dan  2%.  Hasil  penelitiannya menunjukan penurunan nilai slump Ketika presentase serat dalam campuran ditambahkan, sedangkan pada  penambahan  0,5%  serat  limbah  spanduk  plastik  akan  meningkatkan  kuat  tekan  beton  sebesar 4,95% dibandingkan beton tanpa penambahan serat (Setiawan, 2017).
Untuk  melihat  data  yang  didapatkan  terdistribusi  normal  dari  penggantian  sebagian  agregat halus dengan residu sampah plastik dan tekstil disajikan pada tabel 3.
Tabel. 3 . Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N 12 Normal Parameters a,b Mean .0000000 Std. Deviation 2.91080885 Most Extreme Differences Absolute .219 Positive .110 Negative -.219 Test Statistic .219
Asymp. Sig. (2-tailed) .116 c a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. c. Lilliefors Significance Correction.
Pada  uji  normalitas  didapatkan  nilai  signifikan  0,116  >  0,05  sehingga  dapat  disimpulkan  data terdistribusi  normal.  Untuk  melihat  adanya  faktor-faktor  lain  yang  berpengaruh  atau  gejala heteroskedastisitas maka dilakukan uji heteroskeditisitas pada tabel 4. Pada pengujian ini didapatkan nilai signifikan 0,134 > 0,05 maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.
Tabel 4 . Uji Heteroskedastisitas
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 3.058 .839 3.646 .004 PROSENTASE -.119 .073 -.458 -1.630 .134
a. Dependent Variable: ABS_RES Sumber: Data Olahan (2023)
Pada pengujian (tabel 5) linieritas didapat nilai signifikan 0,733 > 0,05 maka terdapat linieritas antara penggantian residu  sampah dengan kuat tekan beton. Pada pengujian hipotesis (tabel 6), Ho : tidak dapat perbedaaan hasil prosentase penggantian pada agregat halus terhadap kuat beton dan Ha : terdapat  perbedaan  hasil  prosentase  penggantian  agregat  halus  terhadap  kuat  beton.  Pada  pengujian hipotesis  didapatkan  nilai  signifikan  0,022  <  0,05  maka  Ho  ditolak,  maka  Ha  diterima.  Dari  hasil diatas dapat disimpulkan terdapat perbedaan hasil prosentase penggantian agregat halus  terhadap kuat beton.
Tabel 5 . Uji Linieritas ANOVA Table Sum of Squares df Mean Square F Sig. KUAT BETON * PROSENTASE Between Groups (Combined) 75.035 3 25.012 2.320 .152 Linearity 68.067 1 68.067 6.315 .036 Deviation from Linearity 6.968 2 3.484 .323 .733 Within Groups 86.233 8 10.779 Total 161.268 11 Sumber: Data Olahan (2023) Tabel 6 . Uji Hipotesis (Uji T) Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 23.855 1.365 17.472 .000 PROSENTASE -.322 .119 -.650 -2.702 .022
a. Dependent Variable: KUAT BETON
Sumber: Data Olahan (2023)
Suwarno  and  Sudarmono  (2015)  juga  mengkaji  penggunaan  limbah  plastik  sebagai  campuran agregat beton. kekuatan tekan beton akan semakin mengalami penurunan dengan tingginya presentasi plastik  yang  ditambahkan,  kekuatan  Tarik  beton  kian  bertambah  seiring  penambahan  plastic  hitam pada  campuran  yang  sama  dengan  semen,  pasir  dan  splitnya  serta  penambahan  plastic  ini  dapat mengurangi  berat  elemen  konruksi  yang  berdampak  ringannya  benda  uji  atau  bangunan  yang dikontruksikan  (Suwarno  and  Sudarmono,  2015).  Husaini  (2015)  menggunakan  limbah  botol  plastic jenis  PET  yang  tertahan  pada  saringan  9,52  mm  dan  di  substitusikan  dengan  volume  agregat  kasar pada beton normal dengan tambahan silika fume dengan kadar SiO2 yang dapat menggantikan semen. Komposisi  campurannya  adalah  25%,  50%  dan  75%  dengan  silika  fume  sebagai  variasi  dalam campuran beton. Hasil penelitiannya menunjukan  kuat tekan beton normal  lebih besar daripada kuat tekan beton yang disubstitusikan dengan limbah botol PET dengan berbagai variasi campuran.
Sejalan  dengan  penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh  Kathe  et  al.  (2015)  mengenai  green concrete  menggunakan  sampah  plastic  untuk  mengurangi  limbah  plastic  dengan  memanfaatkannya sebagai  media  pengganti  agregat  halus  dalam  beton.  Penelitian  ini  menekankan  penggunaan  limbah plastic  jenis  Polivinil  Clorida  (PVC),  Polipropilen  (PP)  dan  Polietilen  untuk  menggantikan  pasir dalam beton dengan variasi campuran aluminium yang berfungsi meminimalkan berat beton sehingga menjadi  lebih  ringan.  Dengan  penggunaan  plastic  dalam  campuran  beton  mampu  melawan kelangkaan pasir alam  yang  terjadi di  India dan mengurangi limbah  sampah plastik  yang tersebar di negara  tersebut.  Adapun  hasil  pengujian  yang  dilakukan  pada  periode  7  hari  dan  28  hari  dengan variasi  campuran  plastic  0%,  10%, 20%,  30%,  40%  dan  50% pada  beton,  dapat  disimpulkan  bahwa semakin  banyak  penggunaan  plastik  pada  beton  akan  membuat  kuat  tekan  beton  menjadi  berkurang (Kathe et al., 2015).
Pada  sampah  berbahan  tekstil,  (Dhana et  al. ,  2018)  mengenai  Analisa  pengaruh  penggunaan limbah  kain  jeans  sebagai  serat  terhadap  kuat  lentur  beton.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk memanfaatkan  dan  mengurangi  limbah  yang  dihasilkan  manusia,  terutama  limbah  kain  dari  bisnis konveksi  sebagai  media  variative  campuran  beton  pengganti  agregat  halus.  hasil  penelitian  tersebut dimana penggunaan kain jeans pada campuran beton variative 0,1%, 0,2%, 0,8% dan 0,9% dari berat beton  berdampak  pada  nilai  kuat  lentur  yang  mengalami  penurunan  signifikan  yaitu  1,91 Mpa,  2,15 Mpa, 1,81 Mpa, 1,44 Mpa. (Handayasari, 2017) meneliti limbah plastik kemasan air mineral sebagai bahan  pengganti  agregat  halus  pembuatan  beton.  Adapun  komposisi  presentase  cacahan  limbah plastik  untuk  campuran  beton  adalah  0%,  5%,  10%,  15%,  dan  20%.  Dari  hasil  penelitian  tersebut penambahan  5%  limbah  kemasan  air  mineral  mampu  meningkatkan  karakteristik  beton  sehingga kualitasnya membaik bahkan lebih baik dari beton konvensional.

## SIMPULAN
Pada penelitian ini penambahan residu sampah dengan kadar 5% masih memasuki kriteria mutu beton normal dengan f’c 20 Mpa. Untuk kadar residu sampah 10% dan 20% mutu beton mengalami penurunan  yang  signifikan  sehingga  perlu  kajian  ulang  untuk  persentasi  residu  sampah  diatas  10% sampai 20%. Hasil kuat tekan beton rata-rata pada pengujian umur 28 hari untuk penggantian 0, 5, 10 dan  20%  adalah  23,77;  23,15;  19,47  dan  17,77  Mpa.  Berdasarkan  uji  asumsi  klasik  didapatkan kesimpulan terdapat perbedaan nilai antara persentase penggantian residu sampah pada agregat halus terhadap uji kuat beton.

## DAFTAR PUSTAKA
ADDIN Mendeley Bibliography CSL_BIBLIOGRAPHY   Astuti, U.P., Mirajhusnita,  I. and Santoso,
T.H. 2022. Pemanfaatan Limbah Jenis Ldpe Dan Pet Sebagai Bahan Tambah Campuran Paving Block Dengan Metode Eco - Brick. 13(1), pp. 33–43.
Basri,  D.R.  and  Zaki,  A.  2019.  Pengaruh  Limbah  Plastik  Botol  (Leleh)  Sebagai  Material  Tambah Terhadap Kuat Lentur Beton. J. Rab Construction Research , 4(2), pp. 66–77. Dewi,  S.U.  and  Purnomo,  R.  2016.  Pengaruh  Tambahan  Limbah  Plastik  HDPE  (High  Density Polyethylene Terhadap Kuat Tekan Beton Pada Mutu K. 125, Tapak , 6(1), pp. 15–29.
Dhana, R.R. et al. 2018. Analisa pengaruh penggunaan limbah kain jeans sebagai serat terhadap kuat lentur beton 1,2,3. Sains & Teknologi , 1(1), pp. 193–198.
Erdin, E.K.Z., Zainuri and Soehardi, F. 2021. Kualitas Paving Block Dengan Menggunakan  Limbah Plastik  Polypropylene  Terhadap  Kuat  Tekan. Jurnal  Teknik ,  15(2),  pp.  185–190. doi:10.31849/teknik.v15i2.7435.
Handayasari,  I.  2017.  Studi  Alternatif  Bahan  Konstruksi  Ramah  Lingkungan  Dengan  Pemanfaatan Limbah Plastik Kemasan Air Mineral Pada Campuran Beton. Jurnal Poli-Teknologi , 16(1), pp. 1–6. doi:10.32722/pt.vol16.no.1.2017.pp.
Husaini.  2015.  Penggunaan  Limbah  Botol  Plastik  Sebagai  Agregat  Pada  Campuran  Beton  Dengan Penambahan Silika Fume. 15(15), pp. 109–123.
Kathe,  V.,  Gangurde,  A.  and  Pawar,  A.  2015.  Green  Concrete  using  Plastic  Waste. International Journal of Engineering Trends and Technology , 19(4), pp. 214–216. doi:10.14445/22315381/ijett-v19p237.
Masril. 2021. Analisis Pengaruh Penambahan Agregat Limbah Plastik (Polyethylene Terephathalate)
Terhadap Kuat Tekan Beton. Ensiklopedia Of Journal , 3(3), pp. 243–252.
Pamungkas,  M.D.  2011.  Pengaruh  Penambahan  Serat  Botol  Plastik  Sebagai  Bahan  Tambah Pembuatan Beton Ringan Seluler (CLC)’, Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical , 44(8), pp. 1689–1699. doi:10.1088/1751-8113/44/8/085201.
Putri,  D.,  Kinasti,  M.A.  and  Lestari,  E.  2018.  Pemanfaatan  Limbah  Abu  Sisa  Pembakaran  Sampah Non  Organik  sebagai  Material  Pengganti  Pasir  pada  Bata  Beton  Pejal. Jurnal  Konstruksia , 10(1), pp. 39–50.
Setiawan,  A.A.  2017.  Pemanfaatan  Limbah  Spanduk  Plastik  Sebagai  Bahan  Tambah  Dalam Campuran  Beton. Prosiding  Seminar  Nasional  dan  Gelar  Produk  Universitas  Muhammadyah Malang , pp. 184–189.
Suwarno,  A.  and  Sudarmono  .2015.  Kajian  Penggunaan  Limbah  Plastik  Sebagai  Campuran  Agregat Beton. Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Semarang , 20(1), pp. 1–10.
Winarno, E. 2021. Analisa subtitusi limbah karbit serta penambahan serat limbah kain pada kuat tekan beton, 11(3), pp. 1–14.